Sechzehnter Abschnitt. Hölzer. 721 



den engeren Gefäßen ausgebildeten) Schraubenleistchen. Markstrahlen 

 ein- bis zweischichtig, letzteres oft nur zum kleineren Teile'), 0,048 bis 

 0,6 mm (die einschichtigen häufig nur eine bis drei Zellagen) hoch. 

 Zellen in den einschichtigen Teilen der zweischichtigen Markstrahlen, vor 

 allem an den Kanten dieser, sowie in den durchaus einschichtigen 27 bis 

 51 [i. (in den letzteren ab und zu auch 65 — 80 jx), sonst nur 5 — 13 jj, 

 hoch, bei 2,7 — 8 jj. betragender Breite und ansehnlicher Wanddicke : die 

 Kantenzellen im Radialschnitt aufrecht, bis 5mal höher als breit, mit 

 reichlichst getüpfelten Tangentialwänden. In der Grundmasse sowohl 

 Fasertracheiden mit Hoftüpfeln und zierlichen Schraubenleistchen (in 

 der Umgebung der Gefäße und in den durch Abplattung der Zellen kennt- 

 lichen Spätholzgrenzen), als auch ebenso dickwandige und bis 1 9 [x breite, 

 aber nur spärlich und klein getüpfelte und nicht mit Schraubenleistchen 

 versehene, z. T. gefächerte Fasern^). Strangparenchym sehr spärlich. 

 — In den Markstrahlen des Kernholzes hell gelbbrauner Inhalt. 



Das Holz dient hauptsächlich zu kleinen Drechslerarbeiten. 



132. ßokukaholz. 



Das Bokukaholz (»Bokuka ha mbale«) wird von Älstonia congensis 

 Engl., einem zu den Apocynaceen (siehe p. 461) gehörenden Baume des 

 tropischen Weslafrika geliefert 3). 



Holz hellfarbig, licht graugelb. Auf der Hirnfläche sind die gleich- 

 mäßig verteilten Gefäße, die feinen Markstrahlen, stellenw'eise auch zarte,, 

 helle Querlinien für ein scharfes Auge eben noch kenntlich; unter der 

 Lupe erscheinen die Gefäße meist zu 2 — 5 radial gereiht oder auch in 

 Gruppen, die hellen Querlinien feinwellig oder zackig, z. T. auf längere 

 Strecken hin zusammenhängend, z. T. vielfach unterbrochen. Im Längs- 

 schnitt sehr deutlich nadelrissig, im radialen durch die Markstrahlen 

 dicht querstreifig, unter der Lupe auch in der Längsrichtung des Holz- 

 körpers mit feiner Parallelstreifung, auf der Tangentialfläche unter 

 der Lupe fein gestrichelt, auf Schnittflächen, die jenen Richtungen nicht 

 genau entsprechen, durch die Markstrahlen ähnlich den Mahagonihölzern 

 »gekörnelt«. Sehr leicht und weich, spez. Gew. nach E. Appel^) 



1) Mitunter wechseln Ein- und Zweischichtigkeit in der Höhenausdehnung eines 

 Markstrahles mehrmals miteinander ab. 



2) Auf das Vorkommen gefächerter Fasern (»inhallsführender Faserzellen«) im 

 Rainweidenholze hat zuerst Kohl (1. c, p. 29) hingewiesen. 



3) Jentsch, 1. c, p. 132. Dort auch ein Lupenbild der Hirnfläche des Holzes, 

 Taf. I, Nr. 5. Büsgen, 1. c, p. 95, Nr. 13. 



4) Ebenda, p. ■152. Büsgen gibt das spez. Gew. zweier Proben mit 0,339 bis 

 0,366, bzw. 0,U an. 



Wiesner, Rohstoffe. II. Band. 3. Anfl. 46 



